I. Sächsisch -Thüringische Literatur. 



Jj, IfMilcTl, Ueber Epsomitkrystalle von Stassfurt. (Zeitschr. 

 f. Krystallographie XX, S. 222. 



Das rhombische Krystallsystem des Epsomits hat zuerst 

 Mohs (Grundriss der Mineralogie S. 59) mittelst des Ke- 

 flexions-Goniometers festgelegt; an künstlichen Krystallen 

 fand Brooke (Mineralogie und Annales of Philosophy 22.40) 

 (später genauer) a:h : c = 0,9901 : 1 : 0,5709. In der Folge haben 

 sich Haidinger (Pogg. Ann. 6. 191.) und Mitscherlich (Pogg. 

 Ann. 11. 323.) damit beschäftigt. Sie führen an künstlichen 

 Krystallen die Formen (111), (HO) (011) (021) (101) (201) 

 (100) (010) (211) und (121) auf. Die Krystalle sind sphenöi- 

 disch hemiedriseh ausgebildet. Nach Grailich verratben an 

 vollflächigen Krystallen die Aetzfiguren den hemiedrischen 

 Charakter. Die Spaltbarkeit geht parallel dem Brachypi- 

 nakoid (010) , weniger vollkommen nach dem Brachydoma 

 (201). Optische Axenebene ist die Basis (001), die Makro- 

 diagonale aber ist die erste Mittellinie, welche negativ ist; 

 Miller bestimmte ß = 1,4817, 2 V = 50» 52'; 2 E = 79«. 

 Des Cloizeaux giebt 2Ep = 77« 59', 2Et' = 77043' (Annales 

 des Sciences 14. 375 1858). 



Spec. Gew 1,751 Filhol, 1,683 Joule und Playfaire, 

 1,685 Schiff, 1,675 Buiguet; Kubische Ausdehnung von 

 0—1000 0,01019 Joule; in 1 Lit. HjO lösten sich 611,8 gr. 

 Salz; bei 0« lösen sich 24,7, bei 40" 47,1, bei 55« 52,8 Theile 

 wasserfreies Salz nach Tobler; löst man 85 Theile in 100 

 Theilen Wasser so sinkt die Temperatur von 11, 1" auf 3,1^. 



L. Milch hat seine natürlichen Krystalle von Brunner 

 in Magdeburg erhalten; sie sind bis mehrere cm gross, 



